in Ost- und Westpreussen 1893 - 1895. 



81 



Masse B. I. 



Masse P. II. 





35,00 



35,00 



Kaolin von Zettlitz in Böhmen 



20,46 



20,46 



Löthainer Thon von Cölln -Meissen an der Elbe 



20,06 B. I. 



20,28 P.II. 



Sand 



24,48 



24,26 



Norwegischer Feldspath 



100,00 



100,00 





»Die Massen lassen sich auf der Töpferscheibe gut verarbeiten. 

 Kleine aus demselben angefertigte Schälchen wurden nach dem 

 Verglühen bei Silberschmelzhitze (ca. 960° C.) in mittlerem und 

 schärfstem Porcellanfeuer bis zum Schmelzpunkt von Kegel 18 

 der SEGER'schen Reihe (ca. 1550° C.) unglasirt und glasirt gebrannt. 

 Die Schälchen sind nach dem Brennen weiss und ohne Flecken. 

 Die in den Sanden enthaltenen geringen Mengen von Eisensilicaten 

 sind also für die Herstellung von Porcellanmassen ohne nach- 

 theiligen Einfluss, die in der Königl. Porcellan-Manufactur ver- 

 wendete, entprechend der Formel: 

 0,1 K 2 0 \ 



0,2 MgO > 0,9 Al 2 03-9Si02 zusammengesetzte farblose Glasur 

 0,6 CaO ) 



schmilzt auf den Massen B. I. und P. II. platt und ohne Haarrisse 

 auf«. 



»Aus vorstehenden Versuchen ist ersichtlich, dass die Tucheier 

 Sande B. I. und P.II., zur Mehlfeinheit gemahlen, für die Herstellung 

 von weissem Porcellan unter Zugrundelegen ihrer durch die rationelle 

 Analyse gefundenen Zusammensetzung geeignet sind. Mit gleichem 

 Vortheil sind sie zur Anfertigung von weissem Steingut und feinem 

 Steingut, d. h. für alle diejenigen Thonwaaren -Erzeugnisse zu 

 verwenden, für welche die Erzielung eines weissen, fleckenlosen 

 Scherbens erforderlich ist. Ebenso sind sie zur Bereitung der 

 in der Thonwaaren-Industrie gebräuchlichen Farben und Glasuren 

 brauchbar ^ 



Der Director der Königl. Porcellan-Manufactur 

 (Gez.) Dr. Heinecke«. 



*) Anmerkung während des Druckes. Einer von Sr. Excellenz dem 

 Königlichen Ober -Präsidenten der Provinz Westpreussen, Herrn Staatsminister 



Jahrbuch 1896. 6 



